﻿bei liöheren Temperatm'en. 



149 



von A'ieleii Beobachtern betont wiu'de, ist z n r Hervor- 

 b r i n g u n g k o n z e n t r i s c Ii - r h y t Ii m i s c Ii e r B i 1 d u n - 

 0- e n ein gewisses T e in p e r a t u r o p t i m u ni erforder- 

 lich, das bei diesen Veisnchen nicht getroffen wurde. Bei den 

 Zinlvwolfi'amkieselsämegiasiiren hatten unter 100 kaum 10 konzent- 

 rische Ringe. Auch geringe Zusätze von Chloriden und Fluoriden 

 zu den MetaUoxyden oder von Mg 0 und Ca 0 zu den Miki'oklin- 

 schmelzen. die Xeubildung begünstigen sollten, hatten keinen 

 Erfolg. 



Außer diesen mehr orientierenden Versuchen A^iirden Marmor- 

 bruchstücke in Feldspatpulver eingeschlossen und auf verschieden 

 hohe Temperaturen erhitzt. In der Xatiu' bilden sich beim Ivontakt 

 von Marmor mit Silikatgesteiii meist Granat, Vesuvian. AVoUa- 

 stonit etc. Graiiatbildung war nicht zu erwarten, da che niechlgste 

 angewandte Temperatm von 1100^ weit über der Zerfallstemperatm 

 des Granat liegt. 



Etwa 50 g schwere Marniorbruclistücke winden mit 0.5 kg 

 Feldspatpulver umgeben und auf 1300 bezw. 1150° in Porzellan- 

 öfen erhitzt. Im ersten FaU befanden sie sich ca. 8 Stunden über 

 1100°, im zweiten ca. 15 Stunden über 1200°. Außerdem winde 

 der fünfte Teil der Mischung in einem elektrischen Ofen | Stunde 

 auf 1500° erhitzt und plötzlich abgekühlt. Der Einfluß der Tem- 

 peratm und Zeit auf che Reaktionsprodukte war deutKch er- 

 kennbar. Bei der kurzen Erhitzung im elektrischen Ofen war 

 der Feldspat geschmolzen, der Marmor in Ca 0 umgewandelt, 

 randliche Reaktion nicht zu merken. Das Marmorbruchstück 

 hatte noch fast ganz scharfe Kanten (vergl. A in Fig. 1).- 



Die zweite Probe, che 8 Stunden über 1100° bis zu ca. 1300° 

 erhitzt war. zeigte eine schmale glasige Randzone um den in Ca 0 

 umgewandelten Marmor, wodmcli eine schwache Abrunduiig der 

 Kanten hervorgebracht winde (vergl. B in Fig. 1). Der Kern be- 

 steht, wie analytisch festgestellt winde, aus reinem Ca 0. Da 

 cüeses sich an der Luft unter starker VolumvergTößerung hydi'ati- 

 siert. zerfielen sämthche Präparate nach kmzer Zeit. 



Die Erhitzung im großen Porzellaiiofen bis ca. 1150° hatte 

 entsprechend ilirer langen Einwnkung von 15 Stunden über 1200° 

 die Bildung eines gelbüchen Glases aus dem bei 1100° entstandenen 

 Ca 0 und dem Feldspatgias ermöghcht. das ziemlich scharf gegen 

 dieses absetzt (vergl. C in Fig. 1). 



